## Pengujian Kuat Lentur Balok Beton dengan Tulangan Baja Ringan
Dandi Fahrul Akmal 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1811028@itg.ac.id
2 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak – Beton bertulang dapat dibuat banyak cara agar dapat menjadi ringan namun memiliki kekuatan yang tinggi. Salah satu cara membuat alternatif pengganti tulangan baja konvensional dengan menggunakan baja ringan. Penggunaan baja ringan sebagai alternatif pengganti tulangan pada beton ternyata masih belum begitu populer di bidang kontruksi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar kuat lentur pada balok beton bertulang dengan baja ringan, serta  perbandingan  kuat  lentur  balok  beton  bertulang  dengan  baja  ringan  dari  hasil  analisis penelitian dengan mutu beton fc’ 22 mpa dan ukuran balok 20x10 panjang 90 cm. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental pengujian kuat lentur beton dengan balok uji sederhana yang dibebani  dengan  satu  pembebanan,  ini  dimaksudkan  sebagai  acuan  dan  pedoman  untuk melakukan  pengujian kekuatan lentur di laboratorium. Dimulai dari pengujiam material sampai pengujian kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur. Dengan hasil uji tekan rata - rata beton dengan usia 28 hari fc’ 12,07 MPa. Nilai kuat tarik belah biasanya 8% sampai 15% dari kuat tekan beton, sedangkan nilai kekuatan lentur pada rata-rata beton balok dengan tulangan baja ringan 8,78  kN,m  dan  hasil  analisis  mendapatkan  12,302  kN,m.  Jadi  hasil  nilai  pengujian  di Laboratorirum lebih kecil dari hasil analisis.
Kata Kunci – Beton Bertulang; Baja Ringan; Kuat Lentur.

## I. PENDAHULUAN
Sebuah  bangunan  yang  bagus  tidak  hanya  dilihat  dari  desainnya  yang  indah,  namun  dilihat  juga  dari  segi kekuatanya. Di dalam sebuah bangunan terdapat sebuah struktur bangunan, yang mana fungsi dari struktur bangunan itu sendiri adalah sarana penyalur beban akibat elemen-elemen konstruksi [1] . Apalagi jika sebuah bangunan  dapat  diefektifkan  dan  diefisiensikan  dengan  berat  sendiri  setiap  elemen  bangunan  yang  ringan namun  dapat  memikul  beban  yang  cukup  besar  serta  material-material  penyusun  bangunan  yang  dapat dikerjakan dengan mudah dan dengan biaya yang tidak terlalu tinggi.
Maka untuk membuat sebuah bangunan seperti itu salah satu cara agar elemen setiap bangunan terbilang ringan yaitu dengan mengurangi beban akibat berat sendiri elemen bangunan tersebut. Seperti pada beton bertulang yang dapat dibuat banyak cara agar sebuah beton bertulang dapat ringan namun memiliki kekuatannya yang besar.  Salah  satu  cara  yaitu  dengan  membuat  alternatif  pengganti  tulangan  baja  konvensional  dengan menggunakan baja ringan.
Dengan  melihat  keawetan  dan  kekuatannya  penggunaan  baja  ringan  cenderung  lebih  baik  daripada  kayu. Karenanya  tulangan  dari  baja  ringan  lebih  layak  digunakan  dalam  mengganti  tulangan  baja  konvensional. Terlebih lagi jika dilihat dari tegangan leleh baja, kualitas yang dimiliki oleh baja canai dingin cukup tinggi jika dibandingkan dengan baja konvensional [2].
Di  Indonesia,  karena  penggunaan  baja  ringan  sebagai  alternatif  tulangan  pada  beton  masih  belum  terlalu umum, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan tulangan berupa baja ringan sebagai tulangan pada struktur  balok  beton  untuk  menguji  kuat  lentur  dan  beban  yang  dibawa  bersifat  lentur  [3].  Penelitian  ini dilakukan di laboratorium Institut Teknologi Garut.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Bagan Alir Penelitian
Proses dalam melaksanakan penelitian mulai dari tahap awal hingga akhir memerlukan bagan alir agar proses pengerjaan terstruktur dan lebih mudah, seperti dalam pada gambar 1.

## B. Tempat Penelitian
Laboratorium  Teknik  Sipil  Institut  Teknologi  Garut  dijadikan  sebagai  lokasi  penelitian  dalam  rangka melakukan sejumlah pengujian, antara lain pengujian kualitas bahan, pembuatan dan pemeliharaan benda uji, pengujian slump, pengujian  tekan beton, splitting kekuatan tarik, dan kekuatan lentur..

## C. Benda Uji
Pemeriksaan  berat  jenis,  berat  volume,  kadar  bahan  organik,  kadar  lumpur,  kadar  air,  dan  analisis  filter digunakan dalam pengujian material pada agregat halus. Mesin Los Angeles digunakan untuk melihat berat jenis, berat volume, analisis saringan, kelembaban kandungan, dan keausan pada agregat kasar. Setelah itu dilakukan pengujian tekan, tarik belah dan lentur. Dibuat tiga sampel beton balok berukuran 10 x 20 x 90 cm untuk penelitian ini.
Gambar 2: Benda Uji
Tabel 1: Kesimpulan dari parameter fisik
No Dimensi (cm) Jenis Pengujian Jumlah Benda Uji (buah) Keterangan Silinder d;15 t;30 Uji kuat tekan 3 Pengujian umur 28 hari Silinder d;15 t;30 Uji kuat tarik belah 3 Pengujian umur 28 hari Balok 10 x 20 x 90 Tulangan Baja ringan Uji lentur 3 Pengujian umur 28 hari Jumlah Total Benda Uji 9

## D. Bahan Penelitian
Bahan yang dipakai yaitu diantaranya; tulangan baja ringan type C75 , semen dan agregat dari Cilopang dengan dimensi nominal maksimum yaitu 23,4 mm. Agregat kasar adalah batu pecah dan agregat halus adalah pasir [4].

## E. Alat Penelitian
Alat pokok yang dipakai yaitu seperti: alat uji bahan, alat pengecoran, alat uji slump, alat uji tekan, uji kuat tarik belah, dan uji lentur

## F. Pengujian Bahan
1. Analisis Saringan Agregat
2. Berat Jenis Agregat ( Specific Gravity )
3. Berat Isi Agregat
4. Kadar Zat Organik Agregat Halus
5. Kadar Lumpur Agregat Halus
6. Keausan Agregat Kasar
7. Kadar Air Agregat

## G. Pembuatan Benda Uji
Jenis pengujian yang dilakukan adalah uji kuat tekan beton dan uji kuat tarik belah, uji kuat lentur balok beton. Untuk uji kuat tekan beton, sampel yang digunakan  berbentuk silinder dengan dimensi 15 x 30 cm. Jumlah silinder  adalah 6 buah, yang diuji pada umur 28 hari. Mutu beton yang direncanakan adalah K-275 atau fc’ 22 Mpa. Sedangkan untuk pengujian lentur balok beton, sampel yang digunakan berbentuk balok dengan dimensi 10 x 20 x 90 cm. Pengujian dilakukan pada umur 28 hari. Jumlah balok ada 3 buah, yang tulangan. 3 sampel balok menggunakan tulangan baja ringan dengan dimensi C 75x35x7x1mm [5].
Proses Pembuatan Benda Uji:
1. Persiapan Bahan Penyusun Beton
2. Persiapan Cetakan
3. Pembuatan Adukan
4. Pengujian Slump
5. Pengecoran
6. Penimbangan Beton Segar
7. Pelepasan Cetakan
Gambar 3: Tulangan baja ringan dengan dimensi C 75x35x7x1mm dan Campuran beton dengan Tulangan

## H. Perawatan Benda Uji
Setelah semua benda uji dibuat, maka tahap selanjutnya yaitu perawatan benda uji. Perawatan ini sangatlah penting dilakukan agar sampel beton tetap baik pada saat pengujian akan dilakukan. Sampel harus dirawat dalam kondisi basah dengan suhu 23°C ± 1,7°C dimulai saat beton dicetak sampai dilakukannya pengujian dari saat dicetak sampai diuji [6].

## Gambar 4: Hasil Perawatan Beton Silinder dan Balok Beton

## I. Pengujian Kapasitas Lentur
Pada berbagai benda uji, penelitian ini melakukan uji tekan, tarik belah, dan lentur. Tahap yang paling krusial adalah  pengujian  ini,  yang  mengukur  seberapa  besar beton  dapat  menahan  beban  aksial  atau tekan.  Balok terlentur adalah beban dari pelat lantai ke kolom penyangga vertikal. Elemen balok biasanya dicor dalam satu bagian, ditopang oleh pelat lantai dan diperkuat secara struktural, atau di bagian atas dan bawah. Elemen- elemen ini membentuk penampang melintang dari Balok - T untuk tumpuan bagian dalam balok dan balok  L untuk tumpuan tepi balok karena balok dicor secara monolit dengan pelat lantai [7].
Tujuan dari metode pengujian kuat lentur beton menggunakan balok uji lurus dan pembebanan satu titik ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pengujian kuat lentur di laboratorium. Nilai tegangan tarik akibat kekuatan lentur diperoleh dengan membagi momen lentur dengan momen yang menahan penampang balok uji. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah balok beton yang ditopang oleh dua penyangga dapat menahan gaya yang tegak lurus terhadap sumbu benda uji sampai benda uji patah, dinyatakan sebagai gaya per satuan luas dalam Mega Pascal (MPa) [8].
Preses Pengujian Kuat Lentur [9]:
1. Uji lentur dari spesimen yang telah dirawat lembab harus dilakukan segera setelah dipindahkan dari ruang perawatan lembab. Pengeringan permukaan specimen akan menghasilkan pengurangan modulus runtuh yang terukur.
2. Letakkan  spesimen  uji  pada  tempatnya  seperti  posisi  pada  saat  dicetak  dan  pasang  di  tengah  blok tumpuan. Pasang sistem pembebanan di tengah terkait dengan gaya yang bekerja. Letakkan blok beban sampai menyentuh permukaan specimen di tengah bentang dan terapkan beban antara 3% dan 6% dari estimasi beban ultimit. Dengan menggunakan feeler gages tipe daun berukuran 0,10 mm [0,004 in.] dan 0,40 mm [0,015 in.], tentukan apakah ada celah antara specimen dan blok beban atau blok tumpuan yang lebih besar atau lebih kecil dari setiap gages sepanjang 25 mm [1 in.] atau lebih.
3. Bebani specimen secara terus menerus dan tanpa kejutan. Pembebanan dilakukan dengan kecepatan konstan sampai runtuh. Berikan beban hingga tegangan maksimum pada permukaan tarik bertambah pada kecepatan antara 0,9 MPa/menit dan 1,2 MPa/menit [125 psi/menit dan 175 psi/menit].

## J. Perhitungan Analisis
a. Perhitungan uji tekan [10],[11],[6]:
1. Uji tekan
Vol. 20; No. 2; 2022; Hal 328-338
Fc’ (Mpa) = 𝑃 𝐴 (1)
Dimana: P = Gaya tekan aksial (N). A = Luas penampang melintang benda uji (mm 2 )
2. Kuat tekan rata-rata
F’cr = ∑ f′c 𝑛 𝑛=1 𝑛
(2)
Dimana: n = Jumlah benda uji.

## 3. Uji kuat tarik belah [12],[13]
𝐹𝑐𝑡 = 2𝑃 𝐿𝐷 (3)
4. Kuat lentur [8]
(4)
Nilai kuat lentur juga dinyatakan dalam satuan momen (kN.m). Untuk balok dengan beban terpusat ditengah bentang dan tumpuan di masing-masing ujungnya, digunakan :
Kuat Lentur = ¼ .P.L
(5)
Dimana:

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Hasil Pengujian Bahan
Pengujian yang dilaksanakan yaitu pada agregat. Kemudian untuk semen, dalam penelitian ini menggunakan jenis semen tipe 1 dengan nilai berat jenis yaitu 2,92 kg/m3 diambil dari hasil pengujian sebelumnya  yang dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa beton Teknik sipil Politeknik Negeri Bandung dikarenakan terdapat merk semen yang sama yaitu semen tiga roda yang juga dipakai dalam penelitian tersebut.
P = Beban Maksimum (KN) L = Panjang Bentang (m)
Dimana :
R = Kuat Lentur, MPa
P = beban maksimum yang diterapkan ditunjukkan oleh mesin uji, N
b = lebar rata-rata spesimen (mm)
d = tinggi rata-rata spesimen (mm)
L = panjang bentang (mm)
Dengan pengertian :
Fct = kuat tarik belah dalam Mpa
P = beban uji maksimum (beban belah / hancur) dalam newton (N) L = panjang benda uji dalam mm
D = diameter benda uji dalam mm
Berikut adalah hasil pengujian bahan yang diteliti di laboratorium teknik sipil Institut Teknologi Garut dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3.
Tabel 2: Hasil Pengujian Agregat Halus
No. Jenis Penelitian Hasil pengujian 1. Kadar Air 7,87 % 2. Berat isi 1,74 kg/ltr 3. Berat jenis a. Apparent specific gravity 2,61 b. Bulk specific gravity (kering) 2,54 c. Bulk specific gravity (SSD) 2,56 4. Absorpsi 1,01 % 5. Modulus kehalusan 3,08 6. Kadar lumpur 2,22 % 7. Kadar organik No. 3 Tabel 3: Hasil Pengujian Agregat Kasar No. Jenis Penelitian Hasil pengujian 1. Kadar Air 3,27 % 2. Berat isi 1,53 kg/ltr 3. Berat jenis a . Apparent specific gravity 2,83 b. Bulk specific gravity (kering) 2,50 c. Bulk specific gravity (SSD) 2,61 4. Absorpsi 4,63 % 5. Modulus kehalusan 8,05 6. Keausan 23,4 %
Dari Hasil pengujian agregat kasar dan agregat halus dapatkan kesimpulkan bahwa kualitas dari agregat halus dan agregat kasar sesuai dengan standar yang digunakan yaitu SNI dan ASTM C-33.

## B. Desain Mix
Perancangan  beton  pada  eksperimen  ini  dibuat  berdasarkan metode  SNI  7656-2012  menjadi  dasar perancangan beton percobaan. Pada umur 28 hari mutu beton yang direncanakan K - 275, atau fc’ 22 MPa.75- 100 mm adalah nilai slump yang direncanakan. diameter maksimum agregat yang dapat digunakan adalah 25 mm. Struktur campuran substansial dilihat tabel 4 dan tabel 5.
Tabel 4: Desain Mix Beton Silinder
Jenis Bahan Berdasarkan Volume Absolut Kebutuhan 1 Sampel Beton Kebutuhan 6 Sample Beton Air Bersih 135,37 0,86 5,16 Semen 426,61 2,71 16,28 Agregat Kasar Kering 687,02 4,37 26,21 Agregat Halus Kering 976,33 6,21 37,25 Hasil 2225,33 14,15 84,90

## Tabel 5: Desain Mix Balok Beton Bertulangan Baja Ringan
Jenis Bahan Berdasarkan Volume Absolut Kebutuhan 1 Sampel Balok Beton Kebutuhan 3 Sampel Balok Beton Air Bersih 135,37 3,39 10,17 Semen 426,61 10,69 32,06 Agregat Kasar Kering 687,02 17,21 51,62 Agregat Halus Kering 976,33 24,45 73,36 Hasil 2225,33 55,74 167,21

## C. Hasil Uji Slump Beton (Slump Test)
Uji slump bertujuan untuk mengawasi kemudahan dalam pengerjaan ( workability ) juga sifat homogen pada adukan beton segar dengan kekentalan tertentu Hasil pengujian slump pada percobaan pencampuran pertama, nilai slump menunjukan nilai yaitu 110 mm yang masih memenuhi dengan rencana awal dalam mix design (100±20). Nilai slump test dari beberapa campuran dapat diamati pada tabel 6.
Tabel 6: Nilai Slump Test

## D. Hasil Pengujian Beton Segar
Hasil pengujian berat isi beton segar setiap sampel dengan nilai slump 75 sampai dengan 100 mm menunjukan berat isi rata-rata yaitu 2252,83 Kg/ 𝑚 3 , hasil pengujian ini memenuhi sesuai dengan standar SNI 7656 – 2012 yaitu diantara 2200 Kg/ 𝑚 3 sampai 2500 Kg/ 𝑚 3 , serta sesuai dengan berat isi beton yang telah direncanakan yaitu mendekati nilai 2380 Kg/ 𝑚 3 dapat diamati pada tabel 7 [14].
Tabel 7: Hasil Uji Kuat Tekan
Campuran Mm (Kg) Mc (Kg) Vm (m3) D (Kg/m3) 1 10,78 22,7 0,0053 2249,05 2 11,42 23,36 0,0053 2252,83 3 10,42 22,34 0,0053 2249,05 4 11,12 23,04 0,0053 2249,05 5 11,04 23,10 0,0053 2275,47 6 10,96 22,83 0,0053 2241,50 Rata-rata 2252,83

## E. Hasil Pengujian
Pengujian ini merupakan prosedur paling utama, yaitu untuk mengetahui berapa besar beton dapat menerima beban aksial atau tekan
1. Kuat Tekan Beton Normal
Tahanan tekan (fc') yang direncanakan di laboratorium pada 28 hari perawatan beton adalah 20 MPa.
Campuran Perencanaan Nilai Slump (mm) Nilai Slump (mm) Keterangan 1 75-100 90 Memenuhi 2 75-100 80 Memenuhi 3 75-100 100 Memenuhi
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuat tekan rata-rata beton adalah 28 hari lebih rendah dari mutu beton  rencana.  dapat  dibayangkan  mengingat  adanya  kesalahan  dalam  pelaksanaan  pembuatan contoh tersebut. Hasil pengujian kuat tekan beton dapat ditunjukkan pada tabel 8 [15].
Tabel 8: Hasil Uji Kuat Tekan
Umur (hari) Masaa (kg) Dimensi Luas Bidang Gaya Tekan MPa L (mm)  D (mm) (kN) 28 11,52 300 150 17662,5 124,7 7,05 28 11,44 300 150 17662,5 232,23 13,14 28 11,5 300 150 17662,5 283,1 16,02

## 2. Hasil Uji Kuat Tarik Belah
Hasil pengujian kuat tarik belah beton dilakukan untuk memastikan bahwa kuat tarik beton relatif rendah, sekitar 8% sampai 15% dari kuat tekan beton dapat ditunjukkan pada tabel 9 [16].
Tabel 9: Hasil Uji Kuat Tarik Belah
Umur Masaa Dimensi Luas bidang Gaya tekan MPa (hari) ( kg ) L (mm) D (mm) (kN) 28 11,46 300 150 17662,5 121,6 5,40 28 11,6 300 150 17662,5 150,8 6,70 28 11,36 300 150 17662,5 131 5,82
3. Hasil Kuat Lentur
Pengujian lentur dilakukan dengan menggunakan mesin uji tekan yang dimodifikasi. Modifikasiya yaitu  dengan  menambahkan  batang  besi  dengan  dua  titik  tumpuan  sepanjang  100  cm  dapat ditunjukkan pada tabel 10 dan tabel 11.
Tabel 10: Hasil Pengujian Kuat Lentur
Jenis tulangan No balok b,mm h,mm L,mm Beban puncak,KN Tulangan Baja Ringan 1 100 200 900 40 2 100 200 900 38,5 3 100 200 900 38,6 Rata - rata 39,03 Tabel 11: Nilai Kuat Lentur Jenis Tulangan No Balok P (kN) L (m) Kuat Lentur (kN,m) Tulangan Baja Ringan C75 1 40 0,90 9 2 38,5 0,90 8,66 3 38,6 0,90 8,68 Rata-rata 8,78
Dari  tabel  10  dan  tabel  11  dapat  diketahui  bawah  untuk  nilai  kuat  lentur  pada  hasil  pengujian mendapatkan  rata-rata  8,78  kN.m  dan  hasil  analisis  mendapatkan  12,28  kN.m.  Jadi  hasil  nilai pengujian di laboratorirum lebih kecil dari hasil analisis.
Vol. 20; No. 2; 2022; Hal 328-338

## 4. Perbandingan Kapasitas Lentur
Dari  hasil  perhitungan  sebelumnya,  maka  dapat  dibandingkan  besar  kapasitas  yang  dimiliki  oleh balok  beton  bertulangan  ringan.  Dimana  balok  beton  bertulang  baja  ringan  hasil  analisis  dapat memikul kapasitas beban hingga 12,302 kN.m sedangkan balok beton bertulang baja ringan hasil pengujian  dapat  memikul  kapasitas  beban  sebesar  8,78  kN.m.  Maka  jika  dibandingkan,  selisih kekuatan balok diantara keduanya yaitu:
𝑀 𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 − 𝑀 𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛
𝑀 𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑥100%
= 12,302 𝑘𝑁. 𝑚 − 8,78 𝑘𝑁. 𝑚 12,302 𝑘𝑁. 𝑚 𝑥100%
= 28,6%
Maka, dapat disimpulkan bahwa penggunaan baja ringan dari hasil analisis dalam tulangan beton lebih tinggi dibanding dengan penggunaan tulangan baja ringan dari hasil pengujian. Dalam kasus ini,  tulangan  untuk  balok  beton  bertulang  baja  ringan  hasil  analisis  lebih  besar  28,6%  dibanding dengan baja ringan hasil pengujian.

## IV. KESIMPULAN
Kapasitas menahan gaya lentur yang dimiliki balok beton bertulangan baja ringan dari hasil pengujian lebih kecil dibandingkan dengan hasil analisis balok beton bertulangan baja ringan, dimana nilai kapasitas yang diperoleh dari hasil pengujian mendapatkan rata-rata 8,78 kN.m untuk balok beton bertulangan baja ringan dari  hasil  analisis  sebesar  12,302  kN.m.  Perbandingan  yang  dihasilkan  kapasitas  gaya  lentur  antara  hasil analisis dan pengujian dapat dipersentasikan yaitu sebesar 28,6% lebih besar dari hasil analisis dengan selisih 3,522 kN.m. Pengujian kuat lentur sebaiknya dilakukan dengan mesin uji khusus dengan tingkat ketelitian sampai  0.5  KN,  tidak  dengan  mesin  uji  kuat  tekan  modifikasi,  agar  didapat  data  yang  lebih  lengkap  dan ketelitian yang lebih terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D. Y. Solehudin and E. Walujodjati, “Analisis Lentur dan Geser Balok Beton Bertulang Profil Baja Canai Dingin,” no. 1, pp. 219–230.
[2] I. Pendahuluan, “SOLIDWORKS,” vol. 2, no. 3, 2014.
[3] J. Zabala, “нской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасностьNo Title,” Manaj. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun , vol. 4, pp. 9–15, 2017.
[4] SNI 7656:2012, “Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa,” Badan Standarisasi Nas. , p. 52, 2012.
[5] E. Walujodjati, “Analisis Bidang Kern Pada Profil Baja Ringan,” J. Konstr. , vol. 14, no. 1, pp. 2–6, 2016, doi: 10.33364/konstruksi/v.14-1.293.
[6] M. Mulyati and Z. Arkis, “Pengaruh Metode Perawatan Beton Terhadap Kuat Tekan Beton Normal,” J. Tek. Sipil ITP , vol. 7, no. 2, pp. 78–84, 2020, doi: 10.21063/jts.2020.v702.05.
[7] B. Basyaruddin, C. C. S. Khala, M. S. Muslimin, and A. P. Putri, “Uji Lentur Balok Beton Bertulang Baja  Ringan  Dengan  Skema  Tulangan  Tunggal,” Teras  J. ,  vol.  11,  no.  1,  p.  171,  2021,  doi: 10.29103/tj.v11i1.418.
[8] Badan Standardisasi Nasional, “SNI 03-4154-1996 Metode pengujian kuat lentur beton dengan balok uji sederhana yang dibebani terpusat langsung,” 1996.
[9] T. pancreatic beta-cell-specific transcription factor P.-4 inhibits glucagon gene expression through Pax- 6, “No Title ףנע יוויקה : תנומת בצמ , ” ןולע עטונה , vol. 66, no. December, pp. 37–39, 1996.
[10]  SNI, “Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder Badan Standardisasi Nasional,” 2011.
[11]  R. A. W and E. Walujodjati, “Pengaruh Penggunaan Limbah Baja Ringan Terhadap Uji Lentur pada Balok Beton,” J. Konstr. , vol. 20, no. 1, pp. 161–171, 2022, doi: 10.33364/konstruksi/v.20-1.1047.
[12]  S. N. Indonesia and B. S. Nasional, “Metode pengujian kuat tarik belah beton,” 2002.
[13]  J. Ilmiah and T. Sipil, “Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol. 12, No. 2, Juli 2008,” vol. 12, no. 2, pp. 96–104, 2008.
[14]  SNI 1973, “Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar,” Badan Standar Nas. Indones. , no. 1, p. 6684, 2016.
[15]  SNI 03-2834-2000, “SNI 03-2834-2000: Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal,” Sni 03-2834-2000 , pp. 1–34, 2000.
[16]  F. P. Pane et al. , “Pengujian kuat tarik lentur beton dengan variasi kuat tekan beton,” vol. 3, no. 5, pp. 313–321, 2015.